## Karakteristik Sintesis Zeolit Dari Pemanfaatan Limbah Daun Nipah dan Alumunium Foil Bekas

## Rena Jayana, Ilma Fadlilah*, Oto Prasadi
Program Studi D-IV Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Politeknik Negeri Cilacap Jl. Dr. Soetomo Nomor 1, Sidakaya, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53212, Indonesia Email: ilma.fadlilah@pnc.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik zeolit sintesis dari pemanfaatan limbah daun nipah ( Nypa frutycans wurmb ) dan alumunium foil bekas. Berdasarkan hasil uji FTIR menunjukkan  Zeolit Sintesis Rasio  1  (ZSR-1)  dan  Zeolit  Sintesis  Rasio  2  (ZSR-2)  telah  memenuhi  semua  spektra  pada  daerah  serapan indikator terbentuknya zeolit sintesis. Karakteristik zeolit sintesis berdasarkan SEM menunjukkan ZSR-1 masuk kategori  zeolit  NaX  sedangkan  ZSR-2  merupakan  zeolit  NaY.  Hasil  uji  EDX  menunjukkan  ZSR-1  dan  ZSR-2 merupakan jenis zeolit kaya akan alumunium dengan nilai rasio Si/Al 0,07 % untuk ZSR-1 serta 0,25 % untuk ZSR-2. Karateristik ZSR-2 lebih optimum jika dibandingkan ZSR-1. Hasil uji FTIR menunjukkan bahwa panjang gelombang  ZSR-2  pada  vibrasi  ulur  simetri  internal  O-Si-O/O-Al-O  lebih  tinggi  yaitu  725,23  cm -1 jika dibandingkan ZSR-1 yang hanya 663,51 cm -1 . Hal ini menunjukkan indikasi bahwa ZSR-2 memiliki rasio Si/Al lebih tinggi jika dibandingkan ZSR-1. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil EDX yang menunjukkan hasil rasio Si/Al untuk ZSR-2 lebih besar yaitu 0,25 % jika dibandingkan rasio Si/Al dari ZSR-1 yang hanya 0,07 %. Hasil uji SEM menunjukkan Zeolit NaY (ZSR-2 berbentuk kubus) memiliki pori lebih besar dibandingkan zeolit NaX (ZSR-1 berbentuk tidak beraturan) serta pada temperatur tinggi zeolit NaY lebih stabil dan lebih aktif dibandingkan zeolit NaX.
Kata kunci : Karakteristik, Zeolit Sintesis, Limbah, Daun Nipah, Alumunium Foil

## Abstract
Characterization of Synthesis of Zeolite from Utilization of Nipah Leaf Waste and Used Aluminum Foil
The purpose of this study was to determine the characteristics of synthetic zeolite from the utilization of nipah leaf waste (Nypa frutycans wurmb) and used aluminum foil. Based on the results of the FTIR test, it was shown that the Synthetic Zeolite Ratio 1 (ZSR-1) and the Synthetic Zeolite Ratio 2 (ZSR-2) fulfilled all the spectra in the indicator absorption area for the formation of synthetic zeolite. The characteristics of synthetic zeolite based on SEM showed that ZSR-1 was categorized as NaX zeolite, while ZSR-2 was NaY zeolite. The results of the EDX test showed that ZSR-1 and ZSR-2 were types of zeolite rich in aluminum with a Si/Al ratio of 0.07% for ZSR-1 and 0.25% for ZSR-2. The characteristics of ZSR-2 are more optimum when compared to ZSR-1. The FTIR test results showed that the wavelength of ZSR-2 in the stretching vibration of internal symmetry O-Si-O/O-Al-O was higher, namely 725,23 cm -1 compared to ZSR-1 which was only 663,51 cm -1 . This indicates that ZSR-2 has a higher Si/Al ratio than ZSR-1. This was confirmed by the EDX results which showed that the Si/Al ratio for ZSR-2 was greater, namely 0.25%, compared to the Si/Al ratio for ZSR-1 which was only 0.07%. SEM test results showed that NaY Zeolite (cuboid ZSR-2) has larger pores than NaX zeolite (ZSR-1 irregular shape) and at high temperatures NaY zeolite is more stable and more active than NaX zeolite.
Keywords: Characteristics, Synthesis Zeolite, Waste, Palm Leaves, Aluminum Foil

## PENDAHULUAN
Pencemaran lingkungan menurut undang- undang  No  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  merupakan adanya  kegiatan  manusia  manusia  yang  meliputi masuknya  atau  dimasukkannya  energi  ke  dalam lingkungan  sehingga  melampaui  baku  mutu (Siregar and Nasution, 2020). . Sumber pencemaran lingkungan dapat berasal dari tanah, udara dan air. Pencemaran  air  dapat  bersumber  dari  limbah laboratorium,  industri,  rumah  tangga  dan pertanian. Satu dari beberapa metode yang dapat diterapkan  dalam  pengolahan  limbah  cair  yang teridentifikasi  memiliki  kandungan  logam  berat yaitu metode adsorpsi. Definisi adsorpsi yaitu suatu proses  penjerapan  dimana  molekul  cairan menyentuh permukaan  adsorben.  Keuggulan dari metode  adsorpsi  ini  yaitu  sederhana  dalam tahapan pengolahannya, memiliki tingkat efisiensi dan  efektifitas  yang  tinggi,  serta  dapat memperbaiki kualitas lingkungan (Delaroza, 2018).
Suatu  kelompok  mineral  aluminosilikat yang anggotanya memiliki beberapa jenis mineral merupakan definisi dari zeolit (Selvina et al ., 2021). Penerapan  zeolit  dapat  digunakan  sebagai adsorben  atau  penghilangan  logam  berat, degradasi  fotokatalitik  dari  senyawa benzofen, metronidazole,  Eriochrome,  blackT, dan p- nitrophenol (Fitriyah and Krisnandi, 2023). Aplikasi zeolit dalam pengolahan air limbah terbukti dapat digunakan  untuk  menghilangkan  logam  berat  Fe (Kurniawidi et  al. ,  2021).  Zeolit  memiliki  dua  jenis berdasarkan sumbernya yaitu jenis zeolit alam dan zeolit  sintetis.  Beberapa  ion  yang  terdapat  dalam zeolit  alam  seperti  Ca 2+ ,  K + ,  Mg 2+ dan  Na + , sedangkan  zeolit  sintesis  hanya  mengandung  ion Na + atau  K + .  Keunggulan  zeolit  sintetis  jika dibandingkan  dengan  zeolit  alam  yaitu  tingkat kemurnian tinggi, ukuran kristal dan porinya yang merupakan  karakteristik  zeolit  sintesis  dapat direkayasa  melalui  bahan  kimia  saat  sintesis (Hartati, 2019).
Terdapat  dua  sumber  silika  dalam  zeolit yaitu sumber silika sintetik dan sumber silika alami. Na 2 SiO 3 atau LUDOX dan Tetra Ethyl Ortho Silicate (TEOS)  merupakan  sumber  silika  yang  umum digunakan untuk sintesis zeolit. Dua sumber silika tersebut memiliki kekurangan yaitu harga relative mahal  dan  sedikit  jumlahnya  (Fitriana,  2018).
Adanya  kekurangan  pada  ketiga  sumber  silika komersial tersebut maka solusi dari permasalahan ini yaitu dapat digunakan sumber silika alam yang harganya  relatif  lebih  murah  sebagai  salah  satu upaya pengganti sumber silika komersial. Adapun contoh  sumber  silika  alami  yaitu  dari  sekam  padi (Putra, Elvia and Amir, 2022). dan ampas tebu (Muis et al ., 2021).
Satu  dari  beberapa  sumber  daya  alam  Di Kabupaten  Cilacap  Provinsi  Jawa  Tengah  yang memiliki potensi yaitu jumlah tanaman nipah yang melimpah. Tanaman nipah ( Nypa fruticans Wurmb) yang  merupakan  tanaman  kategori  suku Palmae , tanaman  ini  dapat  hidup  di  sekitar  sungai  yang dapat  terpengaruh  oleh  pasang  surut  air  laut (Utami et al ., 2022). Bioetanol dapat dihasilkan dari tanaman nipah karena memiliki komposisi fruktosa 1,6%, sukrosa 11,1% dan glukosa 5,9%. (Rahmah et al .,  2015).  Pelepah  nipah  dimanfaatkan  sebagai atap  rumah  dipedesaan,  batang  tanaman  nipah dapat dimanfaatkan sebagai sapu  lidi. Silika yang terkandung dalam kulit buah nipah lebih tinggi jika dibandingkan dengan arang alaban (Novrizal dan Ulfah,  2018).  Saat  ini  pemanfaatan  daun  nipah hanya diambil pada bagian buahnya yaitu dijadikan sebagai olahan makanan, sedangkan pemanfaatan daun nipah masih sedikit dan terbatas (Utami et al ., 2022).  Pemanfaatan  daun  nipah  dapat  digunakan sebagai atap dan dinding bangunan (Suparto et al ., 2019).  Potensi  daun  nipah  di  Cilacap  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  silika  karena memiliki  beberapa  keunggulan  diantaranya ketersediaannya  yang  sangat  banyak  dan  mudah diperoleh.  Kandungan  silika  yang  terdapat  dalam daun  nipah  lebih  tinggi  yaitu  0,8  %  jika dibandingkan  dengan  serabut  nipah,  pelepah nipah  dan  tempurung  nipah  dengan  nilai  silika masing-masing yaitu 0,4 %, 0,5 %, 0,3 %.  Sintesis zeolit dari limbah daun nipah akan dilakukan dalam penelitian  ini  sehingga  limbah  daun  nipah  dapat berpotensi  dijadikan  sebagai  alternatif  pengganti sumber  silika  komersial  pada  sintesis  zeolit  yang memiliki nilai jual tinggi.
Satu  dari  beberapa  sampah  anorganik yang  jumlahnya  melimpah  dilingkunganya  serta memiliki  kandungan  alumunium  merupakan definisi dari alumunium (Hamriani, 2021). Sampah alumunium  foil  dari  bekas  kemasan snack ,  kopi, kemasan  obat-obatan  dan    kemasan  susu  bubuk yang  berbahan  alumunium  foil  dapat  mencemari
lingkungan  jika  tidak  adanya  pengolahan  pada sampah  tersebut  (Hamriani,  2021).  Sebanyak  1 gram foil mengandung alumunium sebesar 88,3% dan memiliki kandungan alum murni sebesar 99%, hal  ini  bergantung  pada  lama  waktu  pemanasan (Nugroho et al ., 2015). Alumunium foil bekas hasil praktikum  mahasiswa  Teknik  Pengendalian Pencemaran  Lingkungan  di  Laboratorium  Kimia, Laboratorium  Instrumentasi  dan  Laboratorium Rekayasa  Politeknik  Negeri  Cilacap  belum  ada pemanfaatan atau upaya recycle . Dalam penelitian ini akan dilakukan upaya pemanfaatan alumunium foil  bekas  sebagai  sumber  alumina  dan  limbah daun nipah  sebagai sumber Si  dalam pembuatan zeolit  sintesis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  karakteristik  zeolit  sintesis  dari pemanfaatan  limbah  daun  nipah  ( Nypa  frutycans wurmb ) dan alumunium foil bekas.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium Rekayasa  Proses  Program  Studi  D-IV  Teknik Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan  Politeknik Negeri Cilacap dalam kurun waktu September 2022 sampai dengan Juli 2023.
Alat  yang  digunakan  yaitu  Bahan  yang dibutuhkan dalam proses pembuatan zeolit sintesis diantaranya:  limbah  daun  nipah,  alumunium  foil bekas, NaOH 2 M, Aquades, HCl 2 M, kertas saring, aquademin dan pH stick. Peralatan yang digunakan dalam  proses  pembuatan  zeolit sintesis diantaranya: furnace ,  cawan  porselen,  ayakan  200 mesh ,  mortar  dan  alu,  baskom hotplate dan magnetic  stirrer ,  gelas  kimia  100  mL  dan  1  L, timbangan analitik, kaca arloji, spatula, gelas ukur, erlenmeyer 250 mL, corong kaca, pipet ukur, pump pipet ,  pipet  tetes,  batang  pengaduk,  oven,  botol teflon  ±  200  mL, X-Ray  Fluorescence (XRF), Scanning Electron Miscroscope – Energy Dispersive X-Ray (SEM-EDX)  dan Fourier  Transform  Infrared (FTIR).
Penelitian ini akan melalui beberapa tahapan yaitu preparasi  abu limbah daun nipah kemudian dilakukan  uji  karakteristik  abu  daun  nipah menggunakan instrumen X-Ray Fluorescence (XRF). Preparasi  alumunium  foil  bekas  yang  dilanjutkan dengan  uji  karakteristik  menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF). Zeolit sintesis dari limbah daun nipah  dan  alumunium  foil  bekas  kemudian
dilakukan uji karakteristik menggunakan Scanning Electron  Miscroscope – Energy  Dispersive  X-Ray (SEM-EDX) dan Fourier Transform Infra-Red (FTIR). Preparasi  alumunium  foil  bekas  meliputi tahap  pengecilan  ukuran  alumunium  foil  bekas hingga 0,5 cm (Oktavianty et al ., 2021). Selanjutnya alumunium  foil  bekas  yang  ukurannya  telah  kecil diuji karakteristiknya menggunakan XRF. Preparasi limbah  daun  nipah  meliputi  tahapan  pengecilan ukuran  daun  hingga  3  cm  selanjutnya  dijemur dibawah  sinar  matahari  hingga  kering  (selama  1 minggu). Potongan limbah daun nipah yang telah dijemur selanjutnya dimasukkan ke dalam furnace pada suhu 750 o C selama 3 jam sehingga berubah menjadi abu.
Ekstraksi Silika dari abu daun nipah mengacu pada  penelitian  (Hamriani,  2021).  Sebanyak  40 gram abu limbah daun nipah disiapkan, kemudian larutan NaOH dengan komposisi 250 mL aquades dan  12,5  gr  NaOH  padat  dimasukkan  dalam campuran  bahan  tersebut  lalu  di  stirrer  selama  3 jam  pada  suhu  80 o C.  Selanjutnya  campuran dipisahkan  dengan  menggunakan  metode penyaringan.  Filtrat  hasil  penyaringan  tersebut kemudian ditetesi HCl hingga pH nya mencapai 7 dan terbentuk silika. Dilanjutkan proses pengeringan silika pada suhu 110 o C selama 8 jam. Setelah  itu  digerus  dengan  memakai  mortal  dan ditimbang menggunakan neraca analitik.
Metode  sintesis  zeolit  dalam  penelitian  ini mengacu  dari  penelitian  Masoudian et  al .,  (2013) dengan komposisi molar yaitu 4,5Na 2 O : x Al 2 O 3 : 3SiO 2 : 315H 2 O, nilai x = 1 dan 2. Berikut merupakan tabel  1  terkait  komposisi  variasi  rasio  molar  Si/Al dari zeolit sintesis.
Komposisi tersebut kemudian dikonversi ke dalam  satuan  massa  komponen  reaktan  zeolit sintesis yang disajikan dalam Tabel 2.

## Tabel 1. Komposisi  Variasi  Rasio  Molar  Zeolit Sintesis
Rasio Komposisi Molar Zeolit Sintesis 1 4,5 Na 2 O : 1 Al 2 O 3 : 3 SiO 2 : 315 H 2 O
2 4,5 Na 2 O : 2 Al 2 O 3 : 3 SiO 2 : 315 H 2 O
Tabel 2. Massa komponen reaktan zeolit sintesis Reaktan Zeolit Sintesis Rasio (ZSR) Rasio 1 (ZSR-1) Rasio 2 (ZSR-2) NaOH (gr) 7,273 7,273 SiO 2 (gr) 3,61 3,61 Al 2 O 3 (gr) 8,162 4,081 H 2 O (mL) 111,707 111,707 Keterangan : ZSR-1= Zeolit Sintesis Rasio 1; ZSR-2
= Zeolit Sintesis Rasio 2
Komposisi  dalam  tabel  2  kemudian dicampurkan dalam gelas kimia, lalu diaduk selama 2 jam di suhu ruang menggunakan magnetic stirrer hingga homogen setelah itu dieramkan selama 12 jam.  Selanjutnya  dikristalisasi  menggunakan metode hidrotermal selama 8 jam pada suhu 150 0 C,  dicuci  dengan  aquademin  hingga  pH  netral, dikeringkan selama 3 jam menggunakan pada suhu 120 0 C, Tahap terakhir yaitu produk zeolit sintesis ditimbang.
Selanjutnya
dilakukan
diuji
karakteristiknya  menggunakan  instrumen  SEM- EDX dan FTIR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan  Unsur  Kimia  Limbah  Daun  Nipah dan Alumunium Foil Bekas
Abu  limbah  daun  nipah  dapat  diperoleh setelah  meliputi  tahap  pengecilan  ukuran  limbah daun  nipah  hingga  3  cm,  pengeringan  potongan limbah daun nipah dibawah terik matahari selama 1  minggu,  selanjutnya  potongan  limbah  daun tersebut dijadikan abu dengan menggunakan alat furnace selama 3 jam pada suhu 750 o C. Abu yang diperoleh diayak menggunakan ayakan ukuran 200 mesh  sehingga  didapatkan  ukuran  partikel  abu
yang seragam. Abu limbah daun nipah yang telah melewati proses furnace selama 3 jam pada suhu 750 o C dapat dilihat pada gambar 1. Gambar  1  menunjukkan  sifat  fisik  dari  abu limbah daun nipah yang telah di furnace (dipijarkan pada suhu 750 o C selama 3 jam) menghasilkan abu sempurna  berwarna  putih  keabuan.  Reaksi  yang terjadi  pada  proses  pembakaran  dengan  furnace ditunjukkan pada persamaan berikut (Mujiyanti et al. , 2021) :
Senyawa C, H, Si, O 2 ➔ CO 2 (g) + H 2 O (g) + SiO 2 (s)
Rendemen  abu  limbah  daun  nipah  yaitu sebesar  4,4  %.  Silika  yang  berhasil  diekstrak  dari abu  limbah  daun  nipah  menghasilkan  rendemen 63,368  %.  Kandungan  Si  dalam  abu  daun  nipah penelitian ini lebih tinggi nilainya yaitu 26,28 % jika dibandingkan  dengan  kandungan  Si  dalam  abu daun  nipah  dari  penelitian  Tamunaidu  dan  Saka, (2011) yaitu hanya 0,8 %. Adanya perbedaan nilai kandungan Si abu daun nipah ini dipengaruhi oleh suhu  dan  waktu  proses  pembakaran.  Abu  daun nipah dari penelitian Tamunaidu dan Saka, (2011) dihasilkan  dari  proses  pengabuan  pada  selama  2 jam suhu 600 o C. Sedangkan abu yang dihasilkan dalam  penelitian  ini  diabukan  pada  suhu  750 o C selama  3  jam.  Suhu  mempengaruhi  hasil kandungan  unsur  kimia  yang  terkandung  dalam abu yang dihasilkan dari suatu proses pembakaran atau  pemanasan.  Berikut  merupakan  gambar  2 yang  merupakan  perbandingan  nilai  kandungan unsur  kimia  yang  terkandung  dalam  abu  daun nipah yang dibakar pada suhu 750 o C selama 3 jam dan  suhu  600 o C  selama  2  jam  (Tamunaidu  dan Saka, 2011).
Gambar 1. Abu Limbah Daun Nipah
Gambar 2. Pengaruh suhu terhadap kandungan unsur kimia abu daun nipah
Gambar 2 menunjukkan bahwa suhu dalam proses  pembakaran  dapat  mempengaruhi  nilai unsur  kimia  yang  dihasilkan.  Abu  limbah  daun nipah yang  telah  melewati  proses  pembakaran menggunakan furnace selama 3 jam pada suhu 750 ℃ . Unsur kimia yang terkandung dalam abu limbah daun nipah sebagai hasil dari pembakaran selama 3 jam pada suhu 750 o C menghasilkan nilai unsur kimia  yang  lebih  tinggi  apabila  dibandingkan dengan  penelitian  Tamunaidu  dan  Saka,  (2011). Unsur  kimia  yang  terkandung  dalam  abu  daun nipah setelah proses pembakaran 750 o C selama 3 jam menggunakan furnace memiliki kadar Si, K, Mg, Cl, Ca, Na, P, S berturut-turut yaitu 26,28 %, 19,12 %, 2,586 %, 0,1256 %, 4,16 %, 1,653 %, 8,162 % dan 0,1592 %. Kadar unsur kimia tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan unsur kimia dari penelitian Tamunaidu dan Saka, (2011) dengan suhu  pembakaran  yaitu  600 o C  selama  2  jam menghasilkan kadar Si, K, Mg, Cl, Ca, Na, P, S lebih rendah dengan nilai berturut-turut yaitu 0,8 %, 1,6 %, 0,3 %, 0,7 %, 0,2 %, 0,4 %, 0,3 % dan 0,5 %. Suhu pembakaran dapat mempengaruhi hasil persentase  kadar  unsur  kimia  yang  terkandung dalam abu.  Perbandingan nilai unsur kimia diatas dapat  diketahui  bahwa  pembakaran  daun  nipah pada  600 o C  selama  2  jam  pada  penelitian Tamunaidu  dan  Saka,  (2011)  menghasilkan rendahnya kadar silika dalam abu.  Hal ini diduga terjadinya  proses  oksidasi  karbon  yang  belum sempurna  sehingga  menghasilkan  rendahnya kadar silika dalam abu pada penelitian Mujiyanti et
al .,  (2021).  Sedangkan  sumber  alumunium  dalam pembuatan  zeolit  sintesis  dalam  penelitian  ini berasal dari alumunium foil bekas seperti Gambar 3.
Alumunium  foli  bekas  tersebut diperkecil ukurannya menjadi ∓ 1 x 1 cm. Kemudian dianalisis dengan  X-Ray  Fluorescence  (XRF)  menghasilkan kandungan unsur kimia berupa Al sebanyak 54 %.

## Ekstraksi Silika dari Abu Daun Nipah
Silika yang terdapat dalam bahan alam dapat diperoleh  dengan  cara  di  ekstrak  menggunakan larutan  basa  sehingga  didapatkan  silika  dengan kemurnian  tinggi  (Ishmah et  al. ,  2020). Pencampuran abu daun nipah, larutan NaOH dan larutan  HCl  diperoleh  bentuk  serbuk  silika  yang memiliki warna putih, berikut merupakan gambar 4 yaitu  silika  hasil  ekstrak  dari  abu  limbah  daun nipah.
Serbuk  silika  yang  berhasil  di  ekstrak  dari abu limbah daun nipah memiliki khas warna putih. Semakin  putih  warna  silika  maka  semakin  tinggi kemurnian dan luas permukaannya menjadi relatif tinggi  (Setyowati,  Sriyanti  and  Suhartana,  2022). Abu  daun  nipah  yang  merupakan  hasil furnace selama  3  jam  pada  suhu  750 o C  selanjutnya dilarutkan  dengan  larutan  NaOH.  Reaksi  yang terjadi  saat  proses  ekstraksi  silika  dengan menggunakan  NaOH  dapat  dilihat  pada persamaan berikut (Andarini et al. , 2018):
SiO 2 (S) + 2NaOH (aq) ⇌ Na 2 SiO 3 (aq) + H 2 O (aq)
26,28 19,12 2,586 0,13 4,16 1,653 1,521 8,162
0,8 1,6 0,3 0,7 0,2 0,4 0,3 0,5 0 5 10 15 20 25 30 Si K Mg Cl Ca Na P S % Be rat Unsur Kimia 750 Celcius, 3 Jam 600 Celcius, 2 Jam (Tamunaidu dan Saka, 2011)
Reaksi  diatas  menghasilkan  natrium  silikat (Na 2 SiO 3 ) berbentuk liquid bersifat basa dan tidak berwarna. Silika diendapkan dengan
ditambahkannya  larutan  asam  berupa  HCl  ke dalam  larutan  ekstrak  silika  sehingga  pH  nya berada dalam rentang 6,5 – 7. Adanya pertukaran reaksi antara ion Na + pada Na 2 SiO 3 dengan ion H + pada  HCl  merupakan  akibat  dari  perlakuan penambahan HCl pada larutan ekstrak silika yang dapat  dijelaskan  dalam  persamaan  reaksi  berikut (Andarini et al. , 2018) :
Na 2 SiO 3 (aq) + 2HCl (aq) ⇌ H 2 SiO 3 (S) + 2NaCl (aq)
Reaksi  diatas  menghasilkan  asam  silikat (H 2 SiO 3 )  berwarna  putih  dan  berbentuk  partikel padatan  gel.  NaCl  dapat  dihilangkan  dengan proses penyaringan dan pencucian pada gel yang dihasilkan  menggunakan  aquademin.  Selanjutnya
silika  gel  yang  telah  dicuci  dikeringkan menggunakan oven selama 8 jam pada suhu 110 o C.  Pengeringan  silika  gel  di  dalam  oven  dapat menyebabkan  terjadinya  reaksi  yang  disajikan sebagai berikut (Andarini et al. , 2018):
H 2 SiO 3 (S) ⇌ SiO 2 (S) + H 2 O (g)
Gel  yang  merupakan  asam  silikat  (H 2 SiO 3 ) dikeringkan  dalam  oven  sehingga  menghasilkan silika  berbentuk  serbuk  dan  gas  H 2 O  yang menguap  karena  adanya  proses  pengeringan dalam  oven.  Kelembapan  produk  dapat dipengaruhi oleh kadar H 2 O. Hal ini dapat diatasi dengan  proses  pengeringan  menggunakan  oven kemudian  di  desikator  (Renni,  Mahatmanti  and Widiarti,  2018).  Hasil  Rendemen  silika  dalam penelitian ini yaitu 63,4 %.
Gambar 3 . Alumunium foil bekas Sumber (dokumen pribadi)
Gambar 4. Silika dari abu limbah daun nipah

## Sintesis Zeolit
Sintesis  zeolit  dalam  penelitian  ini menggunakan metode sol-gel hidrotermal. Sol-gel merupakan metode yang bekerja pada temperatur rendah dan melibatkan reaksi kimia yang merubah larutan  homogen  dari  sol  (prekursor  reaktan molekul)  menjadi  gel  (polimer  tiga  dimensi) (Rahman, 2019). Metode hidrotermal dalam proses sintesis  zeolit  merupakan  suatu  proses  kristalisasi dalam  sistem  tertutup  dengan  perlakuan  suhu  > 100 o C dan tekanan > 1 atm (Eviva et al. , 2023). Terdapat dua rasio dalam pembuatan zeolit sintesis yaitu rasio 1 dan rasio 2 (komposisi massa bahan-bahan untuk proses sintesis zeolit disajikan dalam  tabel  2  (bagian  metodologi  penelitian). Zeolit  sintesis  merupakan  senyawa  kimia  yang dibuat persis menyerupai zeolit alam baik dari sifat fisik maupun kimianya.  Tahapan dalam pembuatan zeolit  sintesis  meliputi  pencampuran  atau homogenisasi bahan, pemeraman, proses kristalisasi  (hidrotermal),  pencucian  zeolit  sintesis dan pengeringan zeolit sintesis.
Proses  sintesis  zeolit  dilakukan  dengan dicampurkannya  silika  (hasil  ekstraksi  abu  limbah daun  nipah),  alumunium  foil  bekas,  NaOH  dan aquades.  Campuran  tersebut  kemudian  diaduk dengan stirrer selama 2 jam dengan kecepatan 520 rpm  pada  suhu  ruang.  Berikut  merupakan  reaksi yang  terjadi  selama  proses  pencampuran  bahan- bahan tersebut berlangsung (pada tahap hidrolisis) (Bahri, 2015) :
2NaOH (aq) + Al 2 O 3(s) ➔ 2NaAlO 2(aq) + H 2 O (l) NaAlO 2(aq + 2H 2 O (l) ➔ NaAl(OH) 4(aq) 2NaOH (aq) + SiO 2(s) ➔ Na 2 SiO 3(aq) + H 2 O (l) Na 2 SiO 3(aq) + H 2 O (l) ➔ Na 2 SiO 3(aq)
Reaksi  diatas  terjadi  proses  hidrolisis  yaitu terpecahnya SiO 2 dari abu limbah daun nipah dan Al 2 O 3 dari alumunium foil bekas sebagai prekusor dengan  ditambahkannya  air  pada  kondisi  basa menghasilkan sol (larutannya mengandung koloid yang  memiliki  padatan  tersuspensi)  (Eviva, Shofiyani and Sayekti, 2023).
Ditambahkannya pada kondisi basa menyebabkan  dihasilkannya  sol  (larutannya mengandung  koloid  yang  memiliki  padatan tersuspensi) menyebabkan reaksi berupa terhidrolisisnya  bahan  prekusor,  kemudian dilanjutkan proses polikondensasi atau transisi sol
menjadi  gel  (Bahri,  2015).  Proses  sintesis melibatkan  NaOH  yang  memiliki  peran  sebagai metalizer (materi  pendukung)  dan  sebagai mineralizer selama  proses  pencampuran  dan peleburan  bahan-bahan  reaktan  sehingga  garam aluminat  dan  garam  silikat  yang  larut  dalam  air dapat terbentuk (Deviani et al ., 2018).
Tahapan pembentukan inti dan pertumbuhan  kristal  dalam  sintesis  zeolit  yaitu pemeraman sehingga reaktan
dapat terhomogenisasi  (Arifah,  2018).  Pemeraman dilakukan selama kurang lebih 12 jam. Matangnya gel  tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya  reaksi berupa  terbentuknya  gel  yang  memiliki  jaringan yang kuat dan kaku serta menyusut dalam larutan (Zahro et al. , 2015).
Gel  yang  terbentuk  selanjutnya  di  lakukan proses  hidrotermal  pada  150 o C  selama  8  jam sehingga keseragaman susunan kristal zeolit dapat terbentuk  dan  terjadi  peningkatan  kristalinitas. Proses  hidrotermal  menyebabkan  terbentuknya kerangka  kristal  zeolit  sintesis  karena  adanya kesetimbangan  cairan  dan  uap  di  dalam  reaktor sehingga terjadi reaksi kondensasi dan polimerisasi yaitu  terbentuknya  ikatan  Si-O-Al  (Ghozali et  al. , 2021).  Selanjutnya larutan lewat jenuh, embrio inti kristal, gel amorf sisa  akan terjadi kesetimbangan dalam  keadaan  metastabil.  Embrio  inti  yang merupakan  sumber  terbentuknya  kristal  akan tumbuh  hingga  gel  amorf  sisa  habis  sehingga terjadinya  keadaan  stabil  pada  kristal  dapat terbentuk apabila terjadi gel amorf sisa yang larut kembali (Zahro et al. , 2015).
Kristal  yang  dihasilkan  dari  proses hidrotermal  tersebut  selanjutnya  dikeringkan menggunakan oven selama 3 jam pada suhu 120 o C sehingga air atau kelembapan dari zeolit sintesis dapat hilang, hal ini akan menyebabkan permukaan zeolit sintesis menjadi lebih luas.
Sintesis  zeolit  dalam  penelitian  ini menghasilkan zeolit sintesis berwarna putih untuk Zeolit Sintesis Rasio 1 (ZSR-1) dan berwarna putih tulang (krem) untuk Zeolit Sintesis Rasio 2 (ZSR-2), kedua zeolit sintesis tersebut memiliki bentuk yang sama  yaitu  partikel  serbuk  atau powder .  Berikut merupakan gambar 5 yaitu produk ZSR 1 dan ZSR 2 yang berhasil di sintesis.
Sintesis  zeolit  dalam  penelitian  ini menghasilkan  Rendemen  Zeolit  Sintesis  Rasio-1 (ZSR-1) dan Zeolit Sintesis Rasio-2 (ZSR-2) secara
berturut-turut  yaitu  93,99  %  dan  34,78  %. Perbedaan nilai rendemen dari kedua zeolit sintesis tersebut  dipengaruhi  oleh  massa  alumunium  foil bekas yang merupakan salah satu bahan prekursor dalam pembuatan zeolit sintesis. Massa alumunium foil bekas ZSR-1 lebih banyak yaitu 8,162 gram jika dibandingkan dengan massa alumunium foil bekas ZSR-2  yang  hanya  4,081  gram.  Sehingga  hal  ini dapat  mempengaruhi  nilai  rendemen  dari  zeolit sintesis yang dihasilkan.

## Analisis Gugus Fungsi Zeolit Sintesis
Gugus  fungsi  zeolit  sintesis  dianalisis menggunakan  spektrofometer  FTIR  sehingga dapat  diketahui  karakterisasi  serapan  bilangan
gelombang  oleh  zeolit  sintetik  (Kafillah  and Alimuddin,  2018).  Berikut  merupakan  hasil karakteristik  Zeolit  Sintesis  Rasio  1  (ZSR  1)  dan Zeolit  Sintesis  Rasio  2  (ZSR  2)  menggunakan spektrofotometer FTIR.
Berdasarkan  gambar  6,  dapat  diketahui bahwa ZSR 1 dan ZSR 2 telah terbentuk kerangka zeolit  berupa  aluminasilikat.  Hal  ini  dibuktikan munculnya  bilangan  gelombang  pada  daerah 1100-1000  cm -1 yaitu  bilangan  gelombang  ZSR  1 sebesar 1018,4 cm -1 dan bilangan gelombang ZSR 2  sebesar  1002,9  cm -1 .  Menurut  Sudiyono,  (2016) menyatakan  bahwa  terbentuknya  kerangka  zeolit berupa aluminasilikat ditandai dengan adanya
Gambar 5. Produk ZSR 1 dan ZSR 2
Gambar 6. Spektra FTIR dari ZSR-1 dan ZSR-2
Intensitas Bilangan gelombang / puncak (cm -1 ) O-H O-Si-O/O-Al-O O-Si-O/O-Al-O Si-OH  Si-O/Al-O (a) ZSR-1 (b) ZSR-2 ZSR 1 ZSR 2 O-H O-Si-O/O-Al-O  O-Si-O/O-Al-O Si-O/Al-O Si-OH Intensitas Bilangan gelombang / puncak (cm -1 )
bilangan  gelombang  pada  daerah  spektra  FTIR yaitu  sekitar  1100-1000  cm -1 .  Menurut  daerah serapan 1015,83 merupakan vibrasi ulur dari gugus fungsi Si-O-Si yang mengindikasi adanya kerangka alumina silikat dalam zeolit (Haq, 2021). Pernyataan tersebut  diperkuat  penelitian  Zahro et  al. ,  (2015) yang  menyatakan  bahwa  bilangan  gelombang 1200-300  cm -1 merupakan  daerah  serapan  infra merah  khas  atau  pertanda  terbentuknya  zeolit karena memuat kerangka zeolit yaitu vibrasi dasar kerangka  tetrahedral  (SiO 4 /AlO 4 )  yang  disajikan pada Gambar 7.
Karakter  aluminosilikat  yang  merupakan struktur  zeolit  memiliki  jaringan  internal  dan eksternal zeolit. Daerah serapan 540-440 cm -1 , 650- 720  cm -1 dan  1100-1000  cm -1 yang  merupakan jaringan  internal  zeolit.  Daerah  serapan  540-440 cm -1 mewakili  vibrasi  tekuk  Si-O/Al-O  pada kerangka  aluminosilikat.  Daerah  serapan  yang mewakili getaran ulur simetri internal O-Si-O/O-Al- O muncul pada sekitar bilangan gelombang 720- 650  cm -1 sedangkan  yang  mewakili  vibrasi  ulur asimetri  internal  O-Si-O/O-Al-O  muncul  pada sekitar  bilangan  gelombang  1100-1000  cm -1 . Sedangkan yang termasuk jaringan eksternal zeolit yaitu  daerah  serapan  650-500  cm -1 yang merupakan karakter spesifik cincin ganda. Menurut Zahro et  al. ,  (2015)  lapisan  antara  zeolit  satu dengan  yang  lainnya  yang  merupakan  kerangka zeolit pada jaringan eksternal merupakan karakter spesifik  dari  cincin  ganda.  Zeolit  Sintesis  Rasio  1 (ZSR-1) dan Zeolit  Sintesis Rasio 2 (ZSR-2) dalam penelitian ini telah memenuhi semua spektra pada daerah  serapan  indikator  terbentuknya  zeolit sintesis  yang  telah  dijelaskan  diatas.  Hal  ini diperkuat  dengan  Tabel  6  yang  merupakan interpretasi spektra IR Zeolit Sintesis Rasio 1 (ZSR- 1) dan Zeolit Sintesis Rasio 2 (ZSR-2).
Gambar 7. Struktur kerangka zeolit Sumber : Rota Mining Corporation, (2022)
Berdasarkan  tabel  6  yang  memuat  data spektra zeolit sintesis hasil analisis FTIR maka dapat diketahui  pengaruh  variasi  molar  Si/Al  terhadap intensitas  panjang  gelombang  yang  dihasilkan. Menurut  Widiawati  dalam  penelitian  Zahro et al. , (2015)  menyatakan  bahwa  daerah  absorpsi  650- 800 cm -1 (getaran ulur simetri internal O-Si-O/O- Al-O) merupakan panjang gelombang yang dapat memberikan  keterangan  terkait  pengaruh  variasi rasio Si/Al dari zeolit sintesis. Apabila suatu zeolit memiliki  frekuensi  vibrasi  atau  getaran  di  daerah serapan 650-800 cm -1 yang lebih besar maka zeolit tersebut mengandung rasio Si/Al yang tinggi pula. Hal  ini  dikarenakan  adanya  pergeseran  spektra zeolit yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah Al jika dibandingkan dengan Si sehingga intensitas Al-O menjadi berkurang yang berakibat terjadinya pergeseran puncak ke frekuensi vibrasi yang lebih tinggi  yaitu  daerah  frekuensi  getaran  Si-O. Berdasarkan  tabel  6  dapat  diketahui  bahwa Panjang  gelombang  ZSR-2  pada  getaran  ulur simetri  internal  O-Si-O/O-Al-O  lebih  tinggi  yaitu 725,23 cm -1 jika dibandingkan dengan ZSR-1 yaitu 663,51  cm -1 .  Hal  ini  menunjukkan  indikasi  bahwa ZSR-2  memiliki  rasio  Si/Al  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  ZSR-1.  Menurut  Sudiyono, (2016)  menyatakan  bahwa  Semakin  tinggi  atau tajam intensitas suatu daerah absorpsi menunjukkan semakin banyak getaran dari gugus fungsi  yang  terbentuk  akibatnya  zeolit  yang terbentuk  semakin  banyak.  Hasil  analisis  FTIR  ini menunjukkan  bahwa  ZSR-2  lebih  optimum  jika dibandingkan dengan ZSR-1.

## Analisis Morfologi Permukaan dan Komposisi Unsur Kimia Zeolit Sintesis
Zeolit  Sintesis  Rasio  1  (ZSR-1)  dan  Zeolit Sintesis  Rasio  1  (ZSR-2)  telah  di  analisis menggunakan  instrumen Scanning  Electron Miscroscope – Energy  Dispersive  X-Ray (SEM-EDX) menghasilkan  data  morfologi  permukaan  dan komposisi  unsur  kimia  dari  zeolit  sintesis  rasio  1 dan  2.  Berikut  merupakan  Gambar  8  yaitu morfologi permukaan dari zeolit sintesis rasio 1.
Zeolit  Sintesis  Rasio  1  pada  gambar  8 memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan rata- rata diameter partikel zeolit sintesis sebesar 58.754 𝜇 m.  Sedangkan  bentuk  zeolit  sintesis  rasio  2 merupakan  kubus  dengan  rata-rata  diameter partikel zeolit yaitu 1.438,2 𝜇 m. Berikut merupakan tabel komposisi unsur kimia dari zeolit sintesis rasio 1 dan rasio 2 berdasarkan hasil analisis EDX.
(a)
(b) Gambar 8. (a) Hasil uji SEM ZSR-1, (b) Hasil uji SEM ZSR-2
Tabel 3. Interpretasi spektra zeolit sintesis
No Bil. Gelombang (cm -1 ) Bil. Gelombang (cm -1 ) *Referensi (Sudiyono, 2016) Keterangan Zeolit Sintesis Rasio (ZSR) 1 2 1 3433,3 3433,3 3600 – 3100 O-H uluran 2 1643,4 1627,3 1650 - 1600 Vibrasi molekul air/pita penguraian (Si-OH) 3 1018,4 1002,9 1100-1000 Vibrasi ulur asimetri internal O-Si-O/O-Al-O 4 663,51 725,23 720-650 Vibrasi ulur simetri internal O- Si-O/O-Al-O 5 509,21 516,92 650-500 Cincin ganda 6 478,35 501,49 540-440 Vibrasi tekuk Si-O/Al-O 7 663,51 725,23 620-900 (Gunawan et al. , 2019) Si-OH
Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa ZSR-1 dan ZSR-2 merupakan jenis zeolit yang kaya akan  alumunium.  Hasil  analisis  EDX  menunjukkan persentase berat Al lebih tinggi jika dibandingkan persentase  Si  baik  untuk  ZSR-1  maupun  ZSR-2 dengan nilai Al secara berturut-turut yaitu 31,72 % dan  26,97  %.  Hal  ini  dikarenakan  saat  proses sintesis  zeolit,  bahan  prekursor  Al  lebih  besar massanya  jika  dibandingkan  dengan  massa prekursor Si.
Rasio Si/Al dari Zeolit Sintesis Rasio 2 (ZSR- 2)  lebih  tinggi  yaitu  0,25  %  jika  dibandingkan dengan rasio Si/Al dari Zeolit Sintesis Rasio 1 (ZSR- 1) yang hanya yaitu 0,07 %. Rendahnya rasio Si/Al dari  kedua  zeolit  tersebut  diakibatkan  karena persentase jumlah Al dalam kerangka zeolit sintesis lebih  dominan  jika  dibandingkan  dengan
persentase  jumlah  Si  sehingga  menyebabkan terbentuknya  zeolit  sintesis  dengan  kandungan alumunium  yang  tinggi.  Berdasarkan  penelitian dari Lutz, (2014) menyatakan bahwa zeolit NaX dan NaY merupakan jenis zeolit sintesis yang kaya akan kandungan  alumunium,  memiliki  pori  yang  besar sehingga  berpotensi  dijadikan  sebagai  adsorben. Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil  SEM  zeolit  ZSR-1 yang memiliki bentuk tidak beraturan menyerupai zeolit  NaX.  Menurut  Hasanah,  (2018)  zeolit  NaX memiliki  morfologi  yang  tidak  beraturan. Sedangkan  bentuk  zeolit  sintesis  rasio  2  yaitu kubus, zeolit yang memiliki bentuk ini merupakan jenis  zeolit  NaY  (Conato et  al .,  2015).  Zeolit  NaY memiliki  pori  yang  besar  sehingga  berpotensi dijadikan  sebagai  adsorben,  katalis  dan  penukar ion (Sudiyono, 2016). ZSR-1 dan ZSR-2 berpotensi

## Tabel 4. Komposisi unsur kimia ZSR-1 dan ZSR-2
No Zeolit Sintesis Rasio (ZSR) Unsur Kimia (% berat) Si Al Na O 1 ZSR-1 2,37 31,72 3,13 62,78 2 ZSR-2 6,81 26,97 7,29 58,93
Data : Hasil analisis EDX di Laboratorium Fisika Politeknik Negeri Cilacap
dijadikan sebagai adsorben untuk menjerap logam berat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  data  EDX  yang menghasilkan rasio Si/Al 0,25 % untuk ZSR-2 dan rasio  0,07  %  untuk  ZSR-1,  kedua  zeolit  tersebut masuk dalam kategori zeolit sintesis dengan kadar Si rendah (memiliki kandungan alumunium tinggi). Zeolit  sintesis  dengan  kadar  Si  rendah mengandung  Al  yang  tinggi,  berpori  sehingga berpotensi
dijadikan
sebagai adsorben. (Mahaddilla dan Putra, 2013).
Zeolit  sintesis  rasio  2  lebih  potensial  dan optimal  jika  dibandingkan  dengan  zeolit  sintesis rasio  1.  Keunggulan  ZSR-2  jika  dibandingkan dengan ZSR-1 telah terbukti dengan hasil uji FTIR dan SEM-EDX. Jenis zeolit sintesis rasio 2 dengan bentuk  kubus  merupakan  zeolit  NaY  dan  jenis zeolit  sintesis  rasio  1  dengan  bentuk  tidak beraturan  merupakan  zeolit  NaX.  Zeolit  NaY memiliki ukuran pori lebih besar jika dibandingkan dengan zeolit NaX sehingga zeolit NaY berpotensi dijadikan  sebagai  adsorben,  katalis  dan  penukar ion (Sudiyono, 2016). Hal ini diperkuat dengan hasil uji EDX, rasio Si/Al ZSR-2 lebih tinggi yaitu 0,25 % jika dibandingkan dengan ZSR-1 yang hanya 0,07 %.  Pernyataan  ini  didukung  Kiti,  (2012)  yang menyatakan rasio molar Si/Al zeolit NaY lebih besar jika  dibandingkan  dengan  zeolit  NaX  sehingga pada temperatur tinggi zeolit NaY lebih stabil dan lebih aktif jika dibandingkan dengan zeolit NaX.

## KESIMPULAN
Karakteristik  zeolit  sintesis  berbahan  baku limbah  daun  nipah  dan  alumunium  foil  bekas berdasarkan hasil uji FTIR menyatakan bahwa Zeolit Sintesis Rasio 1 (ZSR-1) dan Zeolit Sintesis Rasio 2 (ZSR-2)  memenuhi  semua  spektra  pada  daerah serapan  indikator  terbentuknya  zeolit  sintesis. Karakteristik  zeolit  sintesis  berdasarkan  hasil  uji SEM menunjukkan ZSR-1 termasuk kategori zeolit NaX  sedangkan  ZSR-2  termasuk  kategori  zeolit NaY. Karakteristik zeolit sintesis  berdasarkan hasil
uji  EDX  menunjukkan  bahwa  ZSR-1  dan  ZSR-2 termasuk kategori zeolit yang memiliki kandungan alumunium  tinggi  dengan  nilai  rasio  Si/Al  0,07  % untuk  ZSR-1  serta  0,25  %  merupakan  nilai  rasio Si/Al dari ZSR-2. Karateristik ZSR-2 lebih baik dan optimum  dibandingkan  ZSR-1.  Hasil  uji  FTIR menunjukkan  panjang  gelombang  ZSR-2  pada getaran  ulur  simetri  internal  O-Si-O/O-Al-O  lebih tinggi yaitu 725,23 cm -1 jika dibandingkan ZSR-1 yang hanya 663,51 cm -1 .  Hasil EDX menunjukkan hasil rasio Si/Al untuk ZSR-2 lebih besar yaitu 0,25 %  jika  dibandingkan  rasio  Si/Al  dari  ZSR-1  yang hanya  0,07  %.  Sedangkan  berdasarkan  hasil  uji morfologi menggunakan SEM menunjukkan Zeolit NaY  (ZSR-2  yang  berbentuk  kubus)  memiliki  pori yang lebih besar jika dibandingkan zeolit NaX (ZSR- 1 yang memiliki bentuk tidak beraturan).

## DAFTAR PUSTAKA
Andarini,  N.,  Haryati,  T.  &  Yulianti,  R.  2018. Pemurnian Silikon (Si) Hasil Reduksi Silika dari Fly Ash Batubara, Berkala Sainstek , 6(1): 49 – 54. Arifah, A. 2018. Sintesis Zeolit NaX dari Kaolin Blitar dengan  Alkali  Fusi  Menggunakan  Metode Hidrotermal  dan  Sonikasi  Variasi  Waktu Kristalisasi.  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Bahri,  S.  2015.  Sintesis  dan  Karakterisasi  Zeolit  X dari  Abu  Vulkanik  Gunung  Kelud  dengan Variasi  Rasio  Molar  Si/Al  menggunakan Metode  Sol-Gel.  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, pp. 22 – 24. Conato, M.T., Oleksiak, M.D., McGrail, P., Motkuri, R. K., & Rimer, J.D. 2015. Framework Stabilization of Si-rich LTA Zeolite Prepared in Organic-Free Media. Chem , 51: 269-272.
Delaroza,  R.  2018.  Adsorpsi  logam  berat menggunakan adsorben alami pada air limbah industri. Universitas Trisakti Jakarta Indonesia. Deviani, S.S., Mahatmanti, F.W. & Widiarti, N. 2018. Sintesis  Dan  Karakterisasi  Zeolit  Dari  Abu
Sekam Padi Menggunakan Metode Hidrotermal, Indonesian  Journal  of  Chemical Science , 7(1): 86 – 93.
Eviva, N., Shofiyani, A. & Sayekti, E. 2023. Sintesis Zeolit NaP Berbahan Dasar Red Mud Bauksit Menggunakan  Metode  Hidrotermal  pada Variasi Rasio Mol SiO2/Al2O3. Positron, 13(1):
77 – 85.  https://doi.org/10.26418/positron.v13 i1.60099.
Fitriana,  L.  2018.  Sintesis  dan  Karakterisasi  Zeolit NaX dari Kaolin Blitar dengan Pre-Treatment Alkali Fusi Menggunakan Metode Hidrotermal Variasi  Suhu  Kristalisasi.  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Fitriyah  &  Krisnandi,  Y.K.  2023. Review :  Sintesis Zeolit dari Bahan Alam dan Limbah Buangan. Serambi Engineering , 8(3): 6200 – 6207.
Ghozali,  M.,  Tanaka,  G.,  Misbahussalam,  M.,  & Paramitha,  T.  2021.  Pengaruh  Waktu Hidrotermal  terhadap  Karakteristik  Zeolite Socony  Mobile-5  (ZSM-5)  Tanpa  Template Menggunakan  Reaktor  Autoclave. Kovalen: Jurnal Riset Kimia, 7(3): 208 – 213.
Gunawan,  G.M.  Suhendar,  D.,  Sundari,  C.D.W., Ivansyah,  A.L.,  Setiadji,  S.,  &  Rohmatulloh,  Y. 2019.  Sintesis  Zeolit  Silikalit-1  Menggunakan Limbah  Tongkol  Jagung  sebagai  Sumber Silika.  A l-Kimiya ,  4(2):  91 – 99.  https://doi.org/
10.15575/ak. v4i2.5089.
Hamriani, S. 2021. Karakterisasi Zeolit Sintetik Dari Ampas  Tebu  (Baggase)  Dan  Aluminium  Foil Serta Aplikasinya Terhadap Pertumbuhan Sawi (Brassica  Juncea  L).  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar.
Haq, M. 2021. Sintetis dan Karakterisasi Zeolit dari Tongkol Jagung (Zea Mays L.) dan Aluminium Foil  serta  Aplikasinya  Terhadap  Penurunan Kadar Amoniak pada Feses Ayam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Hartati,  H.  2019.  Sintesis  Zeolit  ZSM-5  dari Metakaolin  Terdealuminasi  Tanpa  Cetakan Organik dengan Metode Desilikasi. Akta Kimia Indonesia ,  4(1):  p.  63.  https://doi.org/10.129 62/j2549373 6.v4i1.5046.
Ishmah,  S.N.  Permana,  M.D.,  Firdaus,  M.L.,  Eddy,
D.R. 2020. Extraction of  Silica from Bengkulu Beach  Sand  using  Alkali  Fusion  Method. PENDIPA: Journal of Science Education, 4(2): 1 – 5. Kafillah,  M.  &  Alimuddin,  A.H.  2018.  Sintesis  dan karakterisasi  zeolit  analsim  menggunakan
prekursor silika dari limbah kaca. Jurnal Kimia Khatulistiwa , 7(1):73-78.
Kharisma, W.N. & Munasir. 2023. Sintesis Material Zeolit  NaA  untuk  Komposisi  SiO2/Al2O3 Bervariasi  dengan  Metode  Hidrotermal. Inovasi Fisika Indonesia , 12(1): 14 – 23.
Kiti.  2012.  Synthesis  of  Zeolites  and  Their Application  to  the  Desalination  of  Seawater. Kwame  Nkrumah  University  of  Science  and Technology Kumasi.
Kurniawidi,  D.W.,  Alaa,  S.,  Mulyani,  S.,  Rahayu,  S. 2021. Sintesis Zeolit dari Batu Apung (Pumice) Daerah  Ijobalit  Lombok  Timur  sebagai Adsorben  Logam  Fe. ORBITA:  Jurnal Pendidikan dan Ilmu Fisika , 7(2): 313 – 317. Mahaddilla,  F.M.  &  Putra,  A.  2013.  Pemanfaatan Batu  Apung  Sebagai  Sumber  Silika  Dalam Pembuatan Zeolit Sintetis. Fisika Unand , 2(4):
262 – 268. Masoudian,  S.K.,  Sadighi,  S.  &  Abbasi,  A.  2013. Synthesis  and  characterization  of  high aluminum  zeolite  X  from  technical  grade materials. Bulletin  of  Chemical  Reaction Engineering  and  Catalysis ,  8(1):  54 – 60. https://doi.org/10.9767/bcrec.8.1.4321.54-60. Mujiyanti, D.R., Ariyani, D. & Paujiah, N. 2021. Kajian Variasi  Konsentrasi  NaOH  dalam  Ekstraksi Silika  dari  Limbah  Sekam  Padi  Banjar  Jenis “Pandak” . Sains dan Terapan Kimia , 15(2): 143 – 153. https://doi.org/10.20527/jstk.v15i2.1037 3. Nugroho, A. & Redjeki, A.S. 2015. Pengaruh Waktu Pemanasan  pada  Pembuatan  Senyawa  Alum dari  Limbah  Foil  Blister  Untuk  Keperluan Industri Farmasi. Konversi , 4(2): 1 – 8.
Oktavianty,  H.,  Sunardi,  S.  &  Wardani,  R.M.A.A.S. 2021. Sintesis Zeolit Dari Ekstrak Sekam Padi Dan  Kaleng  Bekas  Sebagai  Adsorben Penurunan  Kesadahan  Air. Jurnal  Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem , 9(2): 185 – 192. https://doi.org/10.29303/jrpb.v9i2.293. Putra, R., Elvia, R.  & Amir, H. 2022. Sintesis silika- kitosan  untuk  menurunkan  kadar  ion  besi dalam air permukaan. Alotrop, 6(1): 1 – 9. Rahman,  P.A.  2019.  Pengaruh  Variasi  Konsentrasi Prekursor  dan  Polyethylene  Glycol  Terhadap Karakterisasi Nanopartikel Zinc Oxide dengan Metode Sol-Gel. Universitas JEMBER.
Renni, C.P., Mahatmanti, F.W. & Widiarti, N. 2018. Pemanfaatan  Zeolit  Alam  Teraktivasi  sebagai Adsorben  Ion  Logam  Fe  (III)  dan  Cr  (VI).
Indonesian  Journal  of  Chemical  Science ,  7(1):
65 – 70.
Setyowati, D., Sriyanti & Suhartana. 2022. Pengaruh Variasi D-Glukosa sebagai Template terhadap Karakter Silika Hasil Sintesis Abu Sekam Padi untuk Uji Adsorpsi-Desorpsi Urea. Greensphere:  Journal  of  Environmental
Chemistry, 2(2): 18-22.
Siregar, E.. & Nasution, M. 2020. Dampak Aktivitas
Ekonomi  Terhadap  Pencemaran  Lingkungan Hidup  (Studi  Kasus  Di  Kota  Pejuang, Kotanopan). Jurnal Education and Development, 8(4): 589 – 593.
Sudiyono,  D.A.  2016.  Sintesis  dan  Karakterisasi Zeolit  NaY  sebagai  Pengemban  Senyawa Antikanker Hasil Ekstrak Etanol Akar Rumput Bambu  (Lophatherum  gracile  Brongn). Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim Malang.
Suparto,  Oramahi,  H.  &  Sisilia,  L.  2019. Pemanfaatan Nipah ( Nypa Frutican Wurmb ) Di Dusun  Suka  Maju  Desa  Sungai  Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.
Hutan Lestari , 7(1): 229 – 236.
Tamunaidu,  P.  &  Saka,  S.  2011.  Chemical characterization of various parts of nipa palm (Nypa fruticans). Industrial Crops and Products , 34(3):    1423 – 1428.  https://doi.org/10.1016/j. indcrop.2011. 04.020.
Utami,  T.F.Y.,  Setia,  D.  &  Nurfatimah,  R.  2022. Evaluasi Sediaan Krim dan Uji Toksisitas Akut Ekstrak  Daun  Nipah  (Nypa  fruticans  Wurmb) Daerah  Cilacap  Dengan  Fase  Minyak  VCO Sebagai  Kandidat  Antibakteri. Indonesian Journal  of  Pharmacy  and  Natural  Product , 05(01): 82 – 90. Zahro,  A.,  Amalia,  S.,  Adi,    T.K.,  &  Aini,  N.  2015.
Sintesis  dan  Karakterisasi  Zeolit  Y  dari  Abu Ampas Tebu Variasi Rasio Molar SiO2/Al2O3 dengan Metode Sol Gel Hidrotermal. Alchemy , 3(2):  108 – 117.  https://doi.org/10.18860/al.v0 i1.2912. Zanin.  2017.  Adsorption  of  heavy  metals  from wastewater graphic industry using
clinoptilolite  zeolite  as  adsorbent. Process
Safety and Environmental Protection , 105: 194 – 200.